10 C. Doelter, 



hatte bereits konstatiert, daß bei rascher Abkühlung sich Klino- 

 enstatit und bei langsamer Enstatit bildet. Dagegen schloß 

 F. Zinke aus zwei Versuchen eher das gegenteilige Resultat, 

 insbesonders bei einem Versuch im Moissanofen erhielt er 

 Enstatit. Hier dürfte jedoch, wie ich vermute, der Enstatit sich 

 durch Sublimation gebildet haben; jedenfalls spricht der Versuch 

 gegen die Ansicht von Allen, Wright und Mitarbeiter, weil 

 hier die Bildungstemperatur eine überaus hohe war. 



Was die Abkühlungsgeschwindigkeit anbelangt, so kann 

 man allerdings leicht Täuschungen unterworfen sein, wie ich 

 aus Erfahrung weiß; die Beobachtung der Zeit der Abkühlung 

 genügt nicht, sondern es muß festgestellt werden, welches die 

 Zeit ist zwischen dem Beginn des Festwerdens und der letzten 

 Krystallausscheidung; es kann die Abkühlungszeit von zirka 100° 

 über dem Beginn des Festwerdens bis zum Anfang desselben sehr 

 groß sein und doch, wenn dann nicht während der Krystallaus- 

 scheidung ein sehr langsamer Temperaturabfall eintritt, von einer 

 kleinen Abkühlungsgeschwindigkeit nicht gesprochen werden. 



Es muß auch nebenbei bemerkt werden, daß eine langsame 

 Abkühlung, wie sie in der Natur stattfindet, in unseren Öfen 

 nicht zu erreichen ist und daß unsere langsame Abkühlung 

 doch im Verhältnisse zu der in der Natur stattfindenden noch 

 verhältnismäßig eine rasche ist. 



Die Versuche wurden sowohl an natürlichem Bronzit als 

 auch an künstlichem, durch Zusammenschmelzen von MgCOg 

 mit SiOg dargestelltem Magnesiummetasilicat ausgeführt. Dabei 

 wurde versucht, ob Bronzit oder Enstatit bei hoher Temperatur 

 einen Umwandlungspunkt hat und eine andere Krystallform 

 besitzt. Es wurde eine Reihe solcher Versuche ausgeführt, 

 wobei das Pulver zum Schmelzen oder zum Sintern gebracht 

 und rasch oder auch langsam gekühlt wurde. Die Erhitzung 

 auf den Sinterungspunkt, welcher bei Bronzit von Kraubath bei 

 zirka 1275° liegt, dauerte 4 bis 5 Stunden. 



Bei der zweiten Versuchsreihe wurde der Enstatit (be- 

 ziehungsweise Klinoenstatit) geschmolzen und mehr oder 

 weniger langsam abgekühlt. Die drei ersten Versuche wurden 

 an Bronzit ausgeführt, wobei 1. im Kurzschlußofen geschmolzen 

 und mitWasserabgeschreckt, 2. ebenso geschmolzen und im Ofen 



